COURS DE BOTANIQUE COLONIALE APPLIQUÉE i21 



au moyen d'un levier qu'on charge de poids à l'extrémité, soit par 

 tout autre procédé. 



Par cette même méthode on peut mesurer en outre la résistance 

 à la fente longitudinale et à la fente transversale. 



L'expérience montre que l'effort à exercer est proportionnel à la 

 section suivant laquelle s'elfectue le glissement. 



Dans la pratique, pour ne pas avoir une résistance trop considé- 

 rable à vaincre, on opère sur des réglettes de faible section, mais 

 les résultats sont ainsi fortement entachés d'erreurs dues au manque 

 d'homogénéité. 



e) Résistance à l'usure par le frottement. - Cette résistance est 

 surtout intéressante à connaître pour les bois qui doivent servir au 

 pavage. On l'apprécie en appliquant les éprouvettes sur des meules 

 saupoudrées d'émeri, avec une force connue, par exemple 2o0 kilos 

 par centimètre carré. On note l'épaisseur usée après un nombre 

 déterminé de tours de meule. 



f) Variations des propriétés jnécaniq.ues des bois. — Les nombres 

 qui mesurent les propriétés physiques et mécaniques ne sont 

 pas constants pour un même bois ; ils varient non seulement avec 

 les conditions dans lesquelles l'arbre s'est développé, mais encore, 

 pour un même arbre, suivant l'âge, suivant la couche ligneuse 

 considérée et suivant la hauteur à laquelle a été prélevée 

 l'éprouvette. C'est pour se mettre à l'abri de ces variations et pour 

 obtenir des chiffres moyens qu'il est nécessaire d'opérer sur des 

 •barreaux dont les dimensions ne soient pas trop réduites. 



Mais ce sont surtout les variations qui résultent du degré d'hu- 

 midité qui présentent les écarts les plus considérables. 



La limite d'élasticité s'élève avec la dessiccation, ce qui explique 

 pourquoi les bois très humides prennent beaucoup plus facilement 

 que les bois secs des déformations permanentes; elle peut même 

 atteindre pour les bois secs jusqu'au double de la valeur trouvée 

 pour les bois verts. 



Dans les bois fortement desséchés à l'étuve, la limite d'élasticité 

 est très voisine des points de rupture et on n'observe pour ainsi 

 dire plus de déformations permanentes. 



(A suivre.) Marcel Dubard, 



Maître de Conférences à la Sorbonne, 

 Professeur à V Ecole supérieure 

 (i Agriculture coloniale. 



